595 



der Gyps durch gelindes Brennen versetzt wird , der offenbar eben so 

 verschieden von dem krystallinischen Aggregat-Zustande des ungebrannten 

 Gypses und Karstenites , als von dem amorphen des durch Schmelzung in 

 ein Email verwandelten schwefelsauren Kalkes ist. Es dürfte überhaupt 

 ausser dem krystallinischen und amorphen Aggregat-Zustande der Mineral- 

 Körper noch ein dritter anzunehmen seyn, der mit dem Namen des Zer- 

 fallenen bezeichnet werden könnte , indem er sich vorzüglich bei solchen 

 Körpern zeigt, welche durch irgend eine Zersetzung entweder den krystal- 

 linischen oder den amorphen Zustand eingebüsst haben, und welcher u. a. 

 den verwitterten Salzen, dem aus Feldspath entstandenen Kaolin und vielen 

 andern Erd - artigen Mineral - Körpern eigen ist. Das spezifische Gewich 

 des reinsten Alabasters wurde = 2,312 gefunden, wonach die Eigen- 

 schwere des daraus gebrannten Gypses = 1,829 beträgt. Die des Kar- 

 stenites schwankt dagegen zwischen 2,7 und 3,0. Je mehr aber die Tem- 

 peratur bei dem Brennen des Gypses verstärkt wird, um so mehr vergrössert 

 sich die Dichtigkeit und nähert sich auch in den übrigen Eigenschaften 

 der gebrannte Gyps dem natürlichen krystallinischen Wasser-freien schwe- 

 felsauren Kalk. Hierin Hegt, wie bereits Karsten und Fuchs bemerkten, 

 die Ursache des sogenannten Todtbrennens des Gypses. Wird reiner 

 dichter Gyps, der im natürlichen Zustande einen spHttrigen Bruch und 

 Durchscheinendheit besitzt, bei einer Temperatur gebrannt, welche 150" C. 

 nicht übersteigt, so verliert er Wasser und Durchscheinendheit, nimmt einen 

 erdigen Bruch an und wird zerreiblich. Wird er dagegen eine längere 

 Zeit einer starken Rothglühhitze ausgesetzt, so verliert er das erdige durch 

 gelindes Brennen angenommene Ansehen, seine Festigkeit nimmt zu, es 

 zeigt sich in seinem Innern eine deutliche Anlage zur Faser-Bildung ver- 

 bunden mit Seiden - artigem Schimmer. Der zerfallene Zustand ist ver- 

 schwunden und ein unvollkommen krystallinischer an die Stelle getreten. 

 Bei einem Stücke Alabaster, welches 2 Stunden lang in heftiger Rothglüh- 

 Hitze erhalten worden war, wurde das spez. Gew. = 1,849 gefunden, 

 also zM"ar geringer als bei dem rohen, doch schon etwas grösser, als bei 

 dem gelinde gebrannten. Von demselben Alabaster wurde ein Stück eine 

 Zeit lang einer Temperatur ausgesetzt, bei welcher Kupfer schmilzt, und 

 der Versuch unter Wöhler.'s Mitwirkung angestellt. Der Alabaster erlitt 

 keine Schmelzung, wurde aber sehr fein krystallinisch-körnig, durchschei- 

 nend, etwas klingend und leicht zerbrechlich und erlangte 2,762 — 2,790 

 sp. Gewicht , welches dem mittlen spez. Gewicht des natürlichen Wasser- 

 freien schwefelsauren Kalkes gleich kommt. Späthiger Gyps , einer ähn- 

 lichen Hitze ausgesetzt, kam schneeweiss, schwach durchscheinend, wenig 

 aufgeblättert, nach den den versteckten Blätter-Durchgängen entsprechenden 

 Neben-Absonderungen sich zertheilend , auf den Flächen dieser matt, auf 

 den dem Hauptblätter-Durchgange parallelen Absonderungs-Fiächen wenig 

 fettartig schimmernd , leicht zerreiblich und sandig anzufühlen aus dem 

 Feuer; das spez. Gew. = 2,748. 



Wenn der gelinde gebrannte Gyps zum Abgiessen von Bildwerken 

 und andern Darstellungen , bei welchen man ihn mit Wasser zu einem 



38* 



